RISULTATI HI ESPERIENZE BULLE RESISTENZE DEI MATERIALI 



La rottura di soli mattoni. posti fra due pezzi di lamiera 

 di piombo, quasi sempre era preceduta dalla divisione mediante 

 fenditure longitudinali e trasversali, divisione provocata dalle irre- 

 golarità dei mattoni stessi. In seguito s'incominciava a notare lo 

 schiacciamento sulle partì più prominenti delle facce compresse; 

 e questo fenomeno andava estendendosi colTaumentare «lidia forza 

 premente fino ad ottenere la rottura determinata dalla quasi com- 

 pleta disaggregazione della materia compi diente i ^aggi. 



La rottura di mattoni, colle facce compresse regolarizzale 

 mediante malta, sovente era pure preceduta da qualche fenditura 

 longitudinale o trasversale. .Sempre poi si manifestavano scaglie 

 su tutte le facce laterali, e, cessata ogni resistenza nei saggi espe- 

 rimentati, trovavasi nel loro interno una massa completamento 

 disaggregata e quasi ridotta allo stato polverulento. 



La rottura di pilastrini, formati con due e con tre mattoni 

 sovrapposti . sovente era pure annunciata da qualche fenditura 

 longitudinale o trasversale e dall'apparizione di scaglie sulle facce 

 laterali. E. dall'esame dei saggi stati esperimentati, si rilevava 

 che il fenomeno dello schiacciamento era sempre più pronunciato 

 in quei siti delle facce di contatto, nei (piali le prominenze delle 

 facce stesse si trovavano opposte. 



La rottura di pilastrini, con giunti normali alle facce com- 

 presse e fatti con tre filari di mattoni, si manifestava in modo 

 analogo a quello dei pilastrini fatti con mattoni sovrapposti. Però 

 appariva evidente il fatto . che i primi a dar segni di rottura 

 erano i mattoni non intieri presentanti sulle facce laterali le su- 

 perficie secondo le quali furono tagliati. 



La grande differenza, che esiste fra il valore del coefficiente 

 medio di rottura dei mattoni posti fra due pezzi di lamiera di 

 piombo ed il valore dello stesso coefficiente dei medesimi mat- 

 toni colle facce compresse, regolarizzate mediante malta, si deve 

 attribuire alle molte irregolarità che sempre si riscontrano sulle 

 facce maggiori dei mattoni fabbricati a mano, ed al fatto che la 

 malta distrugge queste irregolarità assai meglio della lamiera di 

 piombo. 



Le differenze . che si notano fra il valore del coefficiente 

 medio di rottura dei mattoni soli colle facce compresse regola- 

 rizzate mediante malta, ed i valori degli analoghi coefficienti pei 

 pilastrini fatti con mattoni sovrapposti, sono dovute, in parte alle 

 irregolarità delle facce d'unione dei mattoni nella composizione 



